782 



H. PÉCHEUX — RÉSISTIVITÉ ET THERMO-ELECTRIClTÉ DES MCKELS 



donné des indications très comparables à celles du 

 pyromètre platine-platine iridié (à 10 "/„ d'iridium) 

 qui nous a servi à sa graduation. 



Pour donner une idée de la valeur de ce pyro- 

 mètre, nous publions, dans le tableau ci-après, 

 les indications qu'il nous a fournies : 



joL 



Remarquons que la température de solidification 

 du zinc pur (420°) se trouve dans l'intervalle (de 

 390° à 460°) où le 

 pyromètre ne 

 suit pas une allu- 

 re parabolique : 

 la constance du 

 chiffre obtenu 

 nous montre que 

 ce pyromètre est 

 remarquable- 

 ment compara- 

 ble à lui-même. 



Nous l'avons 

 dès lors utilisé, 

 coucurremmen 1 

 avec le couple 

 platine-platine 

 iridié, à l'évalua- 

 tion des tempé- 

 ratures pour le 

 relevé des f.é.m. 

 des couples cu- 

 pro-nickels- cui- 

 vre : la vitesse d'échauffement de ces couples est la 

 même que celle du couple nickel-cuivre, ce qui n'a 

 pas lieu pour les couples au platine, dont la cha- 

 leur spécifique est très différente de celle des nickels 

 ou des cupro-nickels. 



La figure 2 nous montre la courbe des f.é.m. (a), 

 et celle des pouvoirs thermo-électriques (pj du 

 couple pyrométrique Ni(L) — Cu ; la courbe en poin- 

 tillé (a) représente les f.é.m. du couple non recuit; 

 la courbe en trait plein représente celle du couple 

 recuit. 



2. Cupro-nickels. — Voici les résultats que nous 

 avons obtenus avec les couples cupro-nickels- 

 cuivre. 



Nous avons trouvé, pour chaque couple, une 

 courbe présentants régions distinctes; dans cliaque 

 région, l'allure de la courbe est parabolique, et la 

 courbure est toujours de même sens. 



Fig. 2. — Courbes des f. é. m. (tx) e( 



couple pyromctrique nickel-cuivre. - 



en abscisses et 400 \iv en ordonnées 



en abscisses et 2 



Le tableau ci-dessous donne les formules repré- 

 sentatives des couples, de 0° à 920°. 



lo Cupro-niclicl (à 9o/„ nickel) — Cuivre : 



De Oo il 280» : E'» = 14,80 ( -|- O.OISGC: 

 De 280° à 580o : E'„ = — 36 -f- 15,63 4-}- 0.0127!=; 

 De 580O à 920o : E'„ = 5757 — 4,29 « -|- 0,0301» 

 (donnant 1° à moins de lo). 



20 Cupro-nicki'I [à 20 "jo nickel) — Cuivre: 



De Oo à 260° : E'„ = 34,16 «4-0,0278*=; 

 De 260» à 600° : E'„ = .54 -f 35,73 ( -|- 0,0204 I- ; 

 De 600O à 920O : E'„ = 3015 -|- 23,41 / -|- 0,0326 (= 

 (donnant t" à moins de Oo 5). 



30 Cupro-nickel (à 30 "jo nickel) — Cuivre : 

 De 00 à 32O0 : E'„ = 38,13 «-h 0,02841'; 

 De 320° à 720° : E'o =—1306 -|- 45,21 / -f 0,0176/=; 

 De 720° à 920o : E'„ = 56.59 -f- ai, 22/. -|- 0,0333 /= 

 (donnant /° à moins de 0",5). 



Cupro-nickel (à 40 0/0 nickel) — Cuivre : 



De 0° à 320° : E'„ = 42,34/ -|- 0.0291/=; 



De 320° à 680° : E'„ = — 811 -f 49,39/ -|- 0.0 1 49/=; 



De 680° à 920° : E'„ = 14262 -|-5,D9/ -f 0,0469/=. 



L'alliage à 40 °l„ de nickel appartient à la caté- 

 gorie des constanlmis; ce couple nous a donné des 

 résultats remarquables : la première parabole 

 (de à 320°) donne les températures à 0°,2.^ près; 



les deux autres se 

 confondent sen- 

 siblement avec la 

 courbe réelle. La 

 ligure 3 montre 

 les courbes des 

 f. é. m. de ces 

 couples. 



L'examen des 

 résultats fournis 

 par le relevé des 

 f. é. m. des cou- 

 ples montre que: 

 1° la f. é. m. des couples cupro-nickels-cuivre croît 

 avec la teneur en nickel; 2° la f. é. m. croît plus 

 rapidement de la teneur 9 °/o à 20 " /„ que dans les 

 autres intervalles'. 



Applications industrielles. — La grande cons- 

 tance du couple formé avec le constantan justifie 

 son emploi comme pyromètre; la maison Siemens 

 et Halske, de Berlin, le fournit d'ailleurs aux indus- 

 triels avec les mêmes garanties d'étalonnage que 

 le couple platine-platine rhodié ou iridié. 



3. Maillecborts. — Les couples maillechorts- 

 cuivre sont moins constants que les couples cupro- 

 nickels-cuivre; les plus comparables sont ceux 

 formés avec les maillechorls B et R. alliages de 

 grande résistivité, renfermant du cobalt en quan- 

 tité appréciable. 



' Thèse de Doctoral, Gi'enoble, 1909. 



M^ 



— v 



des pouvoirs Ihermo-éleclriques (fi) du 

 - Echelle de la courbe a : 1 mm. = 20° 

 . Echelle de la courbe p : 1 mm. = 20° 

 \}V en ordonnées. 



